636 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



pient, du côté de l'arrivée des vapeurs; sa perle de poids est peu sensible, sa fusion 

 nulle. 



Deuxième action. — Le mêlai à moilic Iransformé, grossièrement pulvérisé, est 

 soumis à une nouvelle attaque, dans les mêmes conditions : sa siliciuration est accomplie 

 d'une façon plus régulière, il est devenu pâteux et ne pèse plus que 35s environ. 



Troisième action. — Ce lingot est encore fragmenté et remis en ])résence du chlo- 

 rure de silicium, toujours dans la même nacelle : une nouvelle quanlilé de chlorure 

 bleu de cobalt apparaît; le culot est fondu, à surface striée, son poids n'est guère supé- 

 rieur à 3o». 



Quatrième action. — Ce culot concassé subit une nouvelle attaque : nous le trou- 

 vons encore fondu, après refroidissement, très homogène, très cassant, très cristallin; 

 il pèse exactement 3o'. 



Cinquième action. — Le chlorure de silicium passe sur le produit précédent, éga- 

 lement concassé, sans former de chlorure de cobalt en quanlilé appréciable et, après 

 refroidissement, nous constatons que l'alliage n'a pas subi de fusion, mais les grains 

 sont plus brillants; leur poids total est resté sensiblement le même. 



Sixième action. — La fusion n'a pas eu lieu, même en chaulTant longtemps à la tem- 

 pérature maxima du four, l'alliage étant maintenu dans un courant d'hydrogène après 

 le passage du chlorure de silicium. Le résidu métallique a conservé son aspect cris- 

 tallin et s'est maintenu aii poids constant de 3ok. 



Pour analyser ce cobaltosilicium, nous le soumettons à l'action de l'acide azotique 

 chaud et, cette dernière nous paraissant lente, nous l'activons par l'addition de quelques 

 gouttes d'acide chlorhydrique. Lorsque l'attaque est complète, nous insolubilisons, 

 reprenons par l'acide chlorhydrique, filtrons et pesons la silice avant et après sa des- 

 truction par l'acide fluorhydrique. Le résidu qu'il abandonne est ajouté à la liqueur de 

 cobalt que nous dosons par éleclrolyse à l'étal de sulfate ammoniacal. 



Résultats. 



•ouvé. 



Calculé 

 pour Co-Si. 



Cobalt pour 100 79)9'^ 8o,o5 8o,8i 



Silicium » •9>7o '9>8i '9; '9 



ioo,oo 



S&% propriétés sont celles que nous avons reconnues au siliciure de même composi- 

 tion préparé par les méthodes antérieurement indiquées; sa densité a été trouvée 

 de 7,28 à la température de zéro; son action sur le barreau aimanté n'est pas sensible 

 el, parmi les liquides acides, il n'y a guère que l'acide fluorhydrique et les eaux 

 régales chlorhydrique ou lluorhydrique qui l'allaquent complètement. 



Conclusions. — 1" A température élevée, le chlorure de silicium est 

 réduit |);ir le cobalt avec formation de chlorure métallique qui se volatilise 

 et d'un coballosiliciiim qui reste; 1° Vers i20o°-j3oo" Faclion cesse, c'est- 



